399 — 
H. — Alliage d’argent et de zinc à 7 a / 0 d’argent. 
a) Préparation. 
Poids d’Ag.28 gr. 
Poids de Zn. 379 gr. 
J’ai fait la fusion sous borax dans le four Perrot. 
La coulée de l’alliage a eu lieu dans l’eau. 
b) Dissolution. 
J'ai attaqué l’alliage le premier jour par l’HCl dilué de deux 
fois son volume d’eau. Après vingt-quatre heures, j’ai remplacé 
la solution de ZnCl 2 par l’HCl de même concentration; de même 
apres quarante-huit heures. Le quatrième jour, l’HCl ne provo¬ 
quait plus guère de dégagement d’H. L’alliage était devenu 
friable et se laissait diviser facilement en morceaux par une 
baguette de verre. 
La couleur de l’alliage était d’un gris sombre. 
Durant toute l’attaque, le liquide ne s’est guère échauffé 
au-dessus de la température ambiante. 
L’action de l’HCl concentré sur la poudre provoque un déga¬ 
gement d’H assez vif, mais qui se termine bientôt. Une nouvelle 
addition d’acide concentré, faite le lendemain, n’a plus donné 
lieu à la moindre réaction : la solution acide ne renferme plus, 
du reste, de trace de Zn. 
J'ai donc considéré la réaction comme achevée. 
La partie de l’alliage non attaquée par l’HCl avait l’aspect 
d’une poudre blanc grisâtre conservant la même forme et le 
même volume que l’alliage primitif. 
Seulement, le Zn ayant été enlevé par l’HCl, la densité de la 
poudre a beaucoup diminué et quelques flocons ont surnagé sur 
le liquide. Lavés à l’eau, ces flocons s’aggloméraient en grains 
et changeaient quelque peu de couleur; celle-ci devenait plus 
blanche. L’élévation de température produisait le même effet. 
Sous la pression, la poudre devenait brillante. 
